E. Münster. 259 



Skjærsten Kaafjorden, de 3 Eaastene fra Swansea, No. 17, 

 18, 19 0. s. V., skjønt den slebne Flade af dem ikke fremviste 

 det mindste Spor af metallisk Jern eller Nikkel, er derimod 

 mindre sandsynligt. Jeg liaaber i det Følgende at kunne gjøre 

 Rede herfor. Først vil jeg nu ved nogle Exempler vise, kvad 

 den kemiske Analyse lærer os med Hensyn til Sammensæt- 

 ningen af de 2 Dele, som man ved Hjælp af Magneten har 

 kunnet skille en Sten i. Som første Exempel vælger jeg 



No. 32 E,aasten (Bundstykket i Stikken) Kongsberg. 



Materialet blev mig i Aaret 1873 tilligemed et Stykke, 

 No. 31, af en af de øverste Skiver af samme Udstik godheds- 

 fuldt overladt af Hr. Hyttemester Samuelsen med den Be- 

 mærkning, at kan kavde opbevaret dem, fordi kan fandt dem 

 temmelig ulige i Udseende. Han lagde endvidere til, at en af 

 Smelterne, en ældre Mand, paastod at kave gjort den Erfaring, 

 at de sidst styrknede Skiver af Raastenen, de nederste, vare 

 tungere at trille bort end de først styrknede, de øverste. Det 

 Ydre af Raastenen No. 32 er før beskrevet i uslebet og siebet 

 Tilstand. Dens specifiske Yægt fandtes = 5.905. En Portion 

 af omtrent 50 G-ram blev pulveriseret for at tjene som Forraad 

 og vel blandet om. Deraf blev kenimod 40 Grram ved Hjælp 

 af Magneten adskilt i 2 Dele. En Del af den herved erholdte 

 param agnatiske Substans blev i et Bægerglas gjentagne Gange 

 skyllet med Alkohol saalænge indtil alle finere Dele vare 

 bortfjernede og Alkoholen viste sig ganske vandklar Alkohol 

 anvendtes for at forebygge en Oxydation, hvilket ogsaa fuld- 

 komment lykkedes. Jeg foretog nu 4 kemiske Analyser: 

 1. af det oprindelige Pulver, s, 2. af det ved Hjælp af Mag- 

 neten uddragne, m, 3. af den samme Sort, men renset med 

 Allcohol, ja-^ og 4. af Residuet, r. Analyserne bleve i Korthed 

 foretagne paa følgende Maade. Der indveiedes til hver Analyse 

 2 Portioner, hver paa 1 Gram. Af den ene bestemtes Svovlet, 

 af den anden do øvrige Bestanddele. Dekompositionen fore- 

 toges ved at blande Pulveret med 4 Gram chlorsurt Kali og 



